東急建設技術研究所報 No. 46

U.D.C 691.322

電気炉酸化スラグ細骨材がコンクリートの性能に及ぼす影響に関する研究―その 2 力学性状および耐久性―篠原佳代子 ＊

要約：

古川雄太 ＊

大岡督尚 ＊

本研究は，急冷製造（風砕）される電気炉酸化スラグ細骨材がコンクリートの性能向上に及ぼす影響について着目し，混合率 50% までの範囲を対象としてフレッシュ性状，力学性状および耐久性について実験的に検討を行ったものである。本報は，このうち力学性状および耐久性について報告するものである。検討の結果，電気炉酸化スラグ細骨材をコンクリートに用いることで長さ変化および中性化に対する抵抗性が向上する可能性が示された。また，電気炉酸化スラグ細骨材の混合率の増加に伴い線膨張係数は小さくなる傾向があることから，体積変化によるひび割れを抑制できる可能性が示された一方で，凍結融解作用時に悪影響が生じる可能性も示唆された。

キーワード：

電気炉酸化スラグ細骨材，スラグ骨材，力学性状，耐久性，線膨張係数目1．はじめに

3．耐久性

2．力学性状

4．まとめ

次：「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」4)に示される式

1．はじめに本報では，その 1 1) に続いて，電気炉酸化スラグ細骨材()により算出した値（以下，推定値）を示している。な（以下，EFS と略記）を用いたコンクリートの力学性状おお，コンクリートの単位容積質量（γ）は，EFS 混合率によび耐久性について検討した結果を報告する。なお，本論

よって異なり，約 2.3〜2.5 t/m 3 の範囲にあるため，推定2)値は γ=2.3 t/m 3（破線）および 2.5 t/m 3（実線）の場合

文は，既発表の文献 を加筆・修正したものである。
2．力学性状圧縮強度試験結果の一例として，図 1 に W/C 55% の試験結果を示す。EFS 混合率の違いによる圧縮強度への影響はみられず，材齢ごとに概ね同等の圧縮強度であることが認められた。また，材齢ごとの強度増加量も EFS 混合率の影響を受けずに同等の値であった。スラグ骨材には，材齢 28 日以降の強度発現が大きいなど長期的な強度発現を示すものもあるが 3)，本研究で使用した EFS においては，材齢 91 日までの範囲で長期的な強度増進は普通コンクリート（EFS 混合率 0%）と同等であると考えられる。
なお，他の W/C のコンクリートにおいても同様な傾向で

図1

EFS 混合率と圧縮強度の関係

図2

セメント水比と圧縮強度の関係あった。
図 2 にセメント水比と材齢 28 日における圧縮強度の関係を示す。圧縮強度の値は約 20〜70 N/mm 2 の範囲にあった。本研究では，EFS 混合率に関わらずセメント水比と圧縮強度の間に直線的な関係が認められ，決定係数は0.98 と高い相関を示した。この傾向は，EFS 混合率が異なっても他の使用材料が同一であれば同一の強度算定式を用いて調合強度を定めることができることを示唆するものである。すなわち，強度算定式を変えることなく，適用部
材や使用目的に応じて EFS 混合率を自由に変化させることができる可能性を示すものである。
図 3 に圧縮強度と静弾性係数の関係を示す。図中には，＊技術研究所

構工法・材料グループ

5東急建設技術研究所報 No. 46を図示した。粗骨材の種類により定まる修正係数は，た。また，EFS 混合率の増加に伴い促進中性化深さは僅

粗骨材に硬質砂岩と石灰岩を 50% ずつ使用しているため，かに小さくなる傾向が認められた。なお，他の W/C にお1.1 とした。

いても同様な傾向が認められた。ただし，W/C 35% のコ
42= 1× 2×3.35×10 ×(γ/2.4) ×(σ B/60)

1/3

1()

ただし，
：コンクリートのヤング係数（N/mm 2）
γ：コンクリートの単位容積質量（t/m 3）
σ B：コンクリートの圧縮強度（N/mm 2）：粗骨材の種類により定まる修正係数（1.1）

1：混和材の種類により定まる修正係数（1.0）

2

図 3 より，多少のばらつきはあるが，EFS 混合率が小さくコンクリートの単位容積質量が小さいものは γ=2.3t/m 3 の推定値に近似し，EFS 混合率が大きくコンクリー
トの単位容積質量が大きいものは γ=2.5 t/m 3 の推定値に近似する傾向が認められる。よって，コンクートの単位容

図3

圧縮強度と静弾性係数の関係

図4

EFS 混合率と線膨張係数の関係

図5

EFS 混合率と長さ変化率の関係

図6

促進期間と促進中性化深さの関係

積質量を考慮すれば，一般的なコンクリートと同様に圧縮強度との関係で静弾性係数を評価できるものと考えられる。
図 4 に EFS 混合率と線膨張係数の関係を示す。線膨張係数は，EFS 混合率の増加に伴い小さくなる傾向が認められた。EFS を混合したコンクリートの線膨張係数は，普通コンクリート（EFS 混合率 0%）と同等であるとの報
告 5)もあるが，石灰岩を用いることでコンクリートの線膨張係数が小さくなる傾向 6) があるように，本研究では，EFS を混合することでコンクリートの線膨張係数が小さくなる傾向があり，体積変化によるひび割れを抑制できる可能性が示唆された。ただし，その 1 に示すように EFS混合率の増加に伴い単位水量が減少しているため，線膨張係数の低下は体積変化の主要因であるセメントペースト量の減少による影響もあったものと推察される。
3．耐久性
図 5 に乾燥期間 26 週における長さ変化率と EFS 混合率の関係を示す。全体的な傾向として，EFS 混合率の増加に伴い長さ変化率が直線的に小さくなる傾向が認められた。W/C によって多少異なるが，EFS 混合率 50% のコンクリートは，EFS 混合率 0% のものよりも 110×10 −6 〜160×10 −6 程度長さ変化率が小さくなっており，EFS による長さ変化の低減効果が確認された。これは，EFS の混合率が増えることで単位水量が大きく減少し，収縮の主要因であるセメントペースト量も減少したことが影響したものと推測される。また，EFS の混合率が増加することで静弾性係数が上昇する傾向も認められたため，EFS がセメントペーストの収縮に対する抵抗体として機能したと考えられ（拘束効果 7)），単位水量の減少および拘束効果が複合的に作用して長さ変化率が小さくなったと考えられる。
図 6 に促進中性化試験結果の一例として，W/C 55% の試験結果を示す。いずれの EFS 混合率においても促進期間と促進中性化深さの関係は概ね直線的であり，一般的なコンクリートと同様に  t 則が成り立つことが確認でき

6

東急建設技術研究所報 No. 46

ンクリートにおいては，全ての EFS 混合率で中性化の進行が認められなかったため，以降の考察からは除外した。
図 7 に EFS 混合率と促進中性化速度係数の関係を示す。
W/C によっては差が小さいものもあるが，EFS 混合率の増加に伴い，緩やかに促進中性化速度係数は小さくなっており，高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートと同様な傾向 3)であった。EFS を混合したコンクリートは，普通コンクリート（EFS 混合率 0%）と同等かそれ以上の中性化抵抗性を有していると考えられることから，中性化の観点からは，耐久設計基準強度やコンクリートのかぶり厚さは，図7

普通コンクリートと同等かそれ以下で設定できる可能性がEFS 混合率と促進中性化速度係数の関係示された。
図 8 に EFS 混合率と耐久性指数の関係を示す。W/C の違いに着目すると，全体的に W/C 55% のコンクリートはW/C 45% のコンクリートよりも耐久性指数が小さい傾向が認められた。また，EFS 混合率の影響に着目すると，耐久性指数は EFS の混合の影響を受けて低下しており，特に EFS 混合率 50% では著しく低下する傾向を示した。
図 9 に気泡間隔係数と耐久性指数の関係（W/C 45% および W/C 55%）を示す。気泡間隔係数は，耐凍害性の確保のための目安として 250 μm 以下 8) とされているが，本検討では全体的に大きい値を示した。この理由として，
AE 剤使用量が EFS の混合に伴い小さくなっていることから，気泡径の小さなエントレインドエアが少なく気泡径図8

EFS 混合率と耐久性指数の関係

図9

気泡間隔係数と耐久性指数の関係の大きなエントラップトエアが多かったこと，さらに，AE 剤の性質によりエントレインドエアの気泡径が比較的大きくなった可能性があることが考えられる。EFS 混合率 0%〜20% 程度までは，気泡間隔係数と耐久性指数の関係が直線的であるため，耐久指数の低下は気泡間隔係数の影響が支配的であると推察される。しかし，EFS 混合率30%〜50% の範囲では，EFS 混合率 0%〜20% の範囲と同等の気泡間隔係数であっても，耐久性指数は小さい傾向があり，気泡間隔係数以外の影響を受けて耐久性指数が低下している可能性が考えられる。
千歩らの研究 9)によれば，石灰岩（粗骨材）を用いたコンクリートが凍害に弱い一因として，骨材とモルタルの線膨張係数の差異により発生する温度応力による影響があると考察している。本研究では，EFS 混合率の増加に伴い線膨張係数が小さくなる傾向が認められたことから，EFS混合率の増加によりセメントペーストと EFS の線膨張係4．まとめ数の差異は大きくなると推測できる。これによって温度応EFS の混合率がコンクリートの諸性状に及ぼす影響に力が大きくなったと仮定すると，線膨張係数の小さい骨材ついて検討を行った結果，次の知見を得た。

を用いることで凍結融解抵抗性が低下する点について，細1)

材齢 28 日おける圧縮強度とセメント水比の関係は骨材と粗骨材の違いはあるが，千歩らの研究と整合がとれEFS 混合率にかかわらず直線的な関係であり，EFSる。また，本研究に使用した EFS は骨材表面がガラス質混合率が異なっても同一の強度算定式でコンクリートで滑らかであるため，EFS の骨材界面に温度応力が生じの調合強度を算定できる可能性が示唆された。

た場合，骨材界面の付着力が弱いことで骨材界面に欠陥が2)生じ，凍結融解抵抗性が低下したと考えられる。しかしな

静弾性係数は，一般的なコンクリートと同様に圧縮強度との関係で評価できると考えられる。

がら，凍結融解作用時に生じる骨材界面の挙動については3) 線膨張係数は，EFS 混合率の増加に伴い小さくなる検証できておらず，今後の検討課題である。

傾向が認められた。
4) 長さ変化は，EFS 混合率の増加に伴い小さくなる傾

7東急建設技術研究所報 No. 46

向があり，混合率 50% では無混合と比較して 110〜160×105)−66) 凍結融解抵抗性は，EFS 混合率が大きくなるに伴い程度小さくなった。

低下する傾向があり，気泡間隔係数による影響に加中性化抵抗性は，水セメント比によっては EFS 混合え，線膨張係数が影響している可能性が示唆された。

率の増加に伴い緩やかに向上する傾向が認められた。
謝

辞

本研究の実施にあたり，(株)星野産商に多大なご協力をいただきました。ここに記して謝意を表します。
参考文献
1) 古川・篠原・大岡：電気炉酸化スラグ細骨材がコンクリートの性能に及ぼす影響に関する研究（その 1

実験計画およびフレッシュ性状），東急建設技術研究所報，No. 46, 2020
2) 古川・篠原・大岡：電気炉酸化スラグ細骨材の混合率がコンクリートの諸性状に及ぼす影響に関する研究，コンクリート工学
年次論文集，Vol. 42, No. 1, pp. 35‑40, 2020.73) 日本建築学会：高炉スラグ細骨材を使用するコンクリートの調合設計・施工指針・同解説，2013.24) 日本建築学会：鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説，pp. 55‑57, 2018.125) 日本建築学会：電気炉酸化スラグ細骨材を用いるコンクリートの設計施工指針(案)・同解説，2005.96) 日本建築学会：マスコンクリートの温度ひび割れ制御設計・施工指針・同解説，pp. 62‑64, 2019.117) 土木学会：電気炉酸化スラグ骨材を用いたコンクリートの設計・施工指針(案)，p. 90, 2003.38) 日本コンクリート工学会：コンクリート中の気泡の役割・制御に関する研究委員会報告書，pp. 87‑93, 2016.6
9) 千歩・浜・松村・袴谷：コンクリートの耐凍害性に及ぼす粗骨材の線膨張係数と石粉の影響，コンクリート工学年次論文集，
Vol. 22, No. 2, pp. 787‑792, 2000.7

STUDY ON THE EFFECT OF ELECTRIC FURNACE OXIDIZED SLAG AGGREGATE
ON PERFORMANCE IMPROVEMENT OF CONCRETE―PART 2. MECHANICAL PROPERTIES AND DURABILITY OF CONCRETE―
K. Shinohara, Y. Furukawa, and T. Oh‑oka
This is a technical paper about study on the effect of Electric furnace oxidized slag aggregate on performance
improvement of concrete composed of 2 parts and reports some tests conducted to reveal the fresh properties, mechanicalproperties and durability for ranges up to 50% mixing ratio. Part 2 especially focuses on mechanical properties anddurability based on several experiments. Experimental results show that Electric furnace oxidized slag aggregate may
improve resistance to length change and neutralization of concrete. In addition, it has been confirmed that the linear
expansion coefficient decreases as the mixing ratio increases, this suggests not only cracking due to volume change can besuppressed but also freeze‑thaw resistance may be affected negatively by adding this aggregates.

8